23/(. SUR LA MONNOTE DE BILLION 



ménage dans un endroit où il y avoit un courant d'air, 

 j'ai fait creuser un bassin de la capacité d'un quintal et 

 demi environ de notre matière fondue , et je fìs arranger 

 la tuyère de facon que l'on pùt donner bien chaud au 

 bassin , et au melai fondu ; la brasque bien séchée, je fis 

 fondre dans le bassin a travers des charbons un quintal 

 de notre monnoie de billion ; alors cn ótant de dessus 

 Ics charbons, un ouvrier munì d'une cueillere de fer à 

 long manche, jetoit du souffre sur le bain*,tandis qu'un 

 autre ouvrier remuoit la matière fondue avec un baton 

 d'argille : à niesure quii se formoit assez de sulphure de 

 cuivre on aspergeoit la surface du bain avec un baiai 

 mouillé dans l'eau, et un autrc ouvrier avec une fourche 

 de fer enlevoit par plaques la matte figée. 



En répétant cette mauceuvre plusieurs fois de suite 

 avec toute la célérité possible, j'obtins un culot cuivreux» 

 et des mattes à peu-près dans la mème proportion , et 

 du mème contenu en argent, que dans mes essais en petit. 



Pour avoir une suffisante quantité de mattes a traiter , 

 j'ai répété la mème opération en creusant dans la brasque 

 un bassin d'une capacité plus grande , où je fis fondre un 

 quintal et demi de matière, et j'ai procede à l'insulfura- 

 tion du cuivre avec la mème réussite , tellement que, à 

 ce que j'en pense , on pourroit encore en fondre une 

 plus grande quantité à la fois **. 



* llj'aut observer que le sou- il brulé Irop vite , et on en 



fre ne soli pas casse' en de fait une trop grande consoni- 



Irop petit s morceaux , ni qiCil mation. 



soit en poussière , car alors ** Le meme bassin peut ser~ 



